90 
cual La de estar muy lustroso y ])crfectameute imper- 
meable, sin ningún o?orabsolutamentc. 
Si el género permanece más tiem])0 que el necesario se 
jpasa^ pues como j'a no tiene grasa que lo [)resei*ve de la 
fuerte temperatura á que se le somete, está expuesto á 
carbonizarse. Puede también dc^’arse bajar violentamente 
la tcmi:)eratura del horno para poder sacar el efecto, ya 
sea abriendo los respiraderos ó apagando los alimcnta- 
dores del calórico. 
Entonces ya no es indispensable sacarlo inmediata- 
mente. 
ííótcse que el máximun á que se La de mantener el 
Lomo, es de 180° centígrados; pues si^ es más, perjudica 
la calidad de la tela y si es menos, por ejemplo, 140 ái 100 
no se Lulifica, y aunque al parecer, después de sacado del 
Lomo, se vó que no tiene grasa, el Lulo serái quebradizo 
al menor doblez y se verái que debajo de la grieta, que se 
forme, hay todavía grasa amarilla por evaporar. 
Este sistema es el que ereo'que será adoptado en las 
grandes fábricas, haciendo que el Axe llegue á ser un ar- 
ticulo importante para la industria, pues reúne la senci- 
llez en las operaciones y la precisión en el resultado. 
También Le obtenido buenos resultados, aunque no tan 
¡perfectos como por el sistema anterior, tomando la grasa 
del AxBj derritiéndola como Le dicho ántcs y poniéndola 
en una arteza extendida y de ¡doco fondo, para que ])rcs- 
tando la mayor superficie se oxide la grasa lo más posi- 
ble: á los dos ó tres dias, en que su color está más oscuro 
por la Oxidación, Le vuelto á derretirla dejándola evapo- 
rar un poco y así caliénte la Le untado sobre los géneros 
por ambos lados, lo he dejado secar y después sobre una 
mesa plana y que no absorva la grasa, lo Le planchado: 
primeramente con una plancha de fierro (de lavandera) 
regularmente caliente, como para planchar la ropa, y des- 
